— 656 — 



wurden sie aus diesem gezogen, und die Gerbung war beendet; der Gerbprozefs 

 hat demnacli im ganzen 158 Tage, also reichlich fünf Monate, gedauert, was 

 für Vaclieleder bei Grubengerbung als niedrig zu bezeichnen ist. Die beiden 

 Krouponhälften wurden hierauf in üblicher Weise auf Vacheleder zugerichtet. 



Das bei diesem Versuch erzielte Vacheleder ist von heller und gleich- 

 mäfsiger Farbe, hat einen feinen Narben, einen gleichmäfsigen dunklen Schnitt, 

 einen schonen milden GrifiF, ist nicht zu fest, besitzt demnach nur vorteilhafte 

 Eigenschaften. Aus diesen Ergebnissen würde also zu folgern sein, daCs bei 

 der sachgemäfsen Verwendung von Camaschilrinde ein einwandfreies Leder 

 erhalten werden kann. 



Bei der Beurteilung eines Gerbraaterials hinsichtlich der Verwendbarkeit 

 ist auch von grofser Bedeutung, ob die bei der Gerbung erzielte Ledermenge 

 eine günstige ist. In der Praxis gibt man gewöhnlich an, wieviel Teile Leder 

 man aus 100 Teilen Blöfse oder aus 100 Teilen Rohhaut erhalten hat und be- 

 zeichnet diese Gröfse als das Lederrendement. Bei kleineren Gerbversuchen 

 bieten aus Gründen, die hier nicht näher erörtert werden können, diese Gewichts- 

 bestiramungen zur Ermittlung des Lederrendements keine genügende und sichere 

 Grundlage. Es ist besser, wenn man hierbei die chemische Zusammensetzung 

 zugi'undelegt und hieraus unter Annahme gewisser Voraussetzungen das Leder- 

 rendement berechnet. Um das Lederrendement, das bei der Gerbung unter 

 Verwendung von Camaschilrinde erzielt worden ist, zu berechnen, ist in dem 

 vorliegenden Falle eine Analyse des beim Gerbversuch erhaltenen Leders aus- 

 geführt worden. Ich führe in folgendem die Ergebnisse an und gleichzeitig die 

 durchschnittliche Zusammensetzung eines ausschliefslich mit Eichenlohe in 

 Grubengerbung hergestellten Vacheleders (Gerbedauer etwa 12 bis 15 Monate) 

 und eines mit Eichenlohe und gerbstoffreicheren Materialien ebenfalls in 

 Grubengerbung erzeugten Vacheleders (Gerbedauer etwa 6 bis 8 Monate). Die 

 am Schlüsse gegebene Zusammenstellung enthält auch die aus den Analysen- 

 ergebnissen berechneten Lederrendements, die ohne weiteres untereinander ver- 

 gleichbar sind. Die Ergebnisse sind auf den durchschnittlichen Wassergehalt 

 von 18 pCt. für Vacheleder berechnet. 



Aus diesen Ergebnissen ist ersichtlich, dals das anteilig mit Camaschil- 

 rinde gegerbte Leder hinsichtlich seiner Zusammensetzung zwischen den beiden 

 anderen Lederarten steht, auch bezüglich des Lederrendements. Ich zweifle 

 nicht im geringsten daran, dafs man unter Zuhilfenahme von Camaschilrinde 

 auch ebenso hohe Reudements wie bei dem mit Eichenrinde und gerbstotf- 

 reicheren Materialien gegerbten Leder erhalten kann. Wenn es bei dem vor- 

 liegenden Gerbversuch nicht ganz erreicht ist, so dürfte dies in erster Linie 

 daran liegen, dafs, um bald zu einem Ergebnis zu kommen, das Leder kürzer 

 in den Sätzen gestanden hat, als in solchen Fällen üblich. Die Gerbedauer 

 beträgt ja nur reichlich fünf Monate, während sie sich in dem anderen Falle 

 auf sechs bis acht Monate beläuft. Jedenfalls ist daran festzuhalten, dafs das 

 mit Camaschilrinde erzielbare Gewichtsergebnis ein günstiges ist. 



Unter Berücksichtigung der sämtlichen mit Camaschilrinde ausgeführten 

 Untersuchungen und Gerbversuche fasse ich meine Ansicht dahin zusammen, 

 dafs diese Rinde zweifellos ein sehr beachtenswertes Gerbmaterial ist, das mit 

 V'orteil von der Gerberei aufgenommen werden kann, wenn der Preis ein ent- 

 sprechender i.st und wenn es in genügender und stets gleichbleibender Menge 

 beschafft werden kann. Über die Preisfrage selbst habe ich mich in dem 

 ersten Berichte bereits ausgesprochen. 



